( 585 ) 



» Ce tableau nous montre que certains échantillons peuvent être con- 

 sidérés comme de la s-ilice pure ou à peu prés pure. Or les emplois de la 

 silice sont aujourd'liui fort nombreux. On s'en sert pour la verrerie, poiu- 

 la fabrication du silicate ou verre de soude, ou de potasse solnble, pour la 

 fabrication de briques aujourd'hui fort estimées et dont la matière première 

 est constituée par du silex broyé. 



» La gaize se travaille avec la plus gi'ande facilité au pic et au ciseau. 

 Rien n'est plus simple que d'en composer des blocs qu'on équarrit sans 

 peine. De là l'idée nous est venue d'éludier les effets de la cuisson forte ou 

 modérée sur cette roche, dans l'espoir qu'on pourrait obtenir ainsi facile- 

 ment et à bas prix des pièces de four ou de hauts fourneaux en une matière 

 presque aussi réfractaire que la silice pure. 



» La gaize brute a pour densité apparente 1,48, ce qui en fait une pierre 

 très-légère. Chauffée au rouge vif, cette densité devient égale à i,44; nous 

 avons déterminé le l'etrait cubique qui est très-faible et égal à 0,022 du vo- 

 lume primitif. Le retrait linéaire, trois fois plus petit, est donc négligeable. 



» Un creuset, pris dans luie masse de gaize et travaillé au tour, a siq^- 

 porté la température de fusion du fer sans se fendre et sans se déformer, et 

 sans donner des traces bien apparentes de fusion. Il avait été rempli de 

 fragments de fonte de fer. 



» Il faut conclure de là que lien ne serait plus facile que de tailler clans 

 cette matière molle, avant sa cuisson, des briques, des pièces de four et de 

 hauts fourneaux, même des creusets, de les cuire à une basse température, ce 

 qui leur donne une très-grande dureté et une très-grande résistance à l'écra- 

 sement et au choc, pour s'en servir dans les oj^érations de l'industrie des 

 métaux, peut-être même dans les constructions. Nous appelons l'attention 

 des industriels sur cette matière. 



» 11 est bien évident qu'il faudra choisir de préférence les portions de la 

 roche qui contiennent le moins de fer et le moins de chaux, ce cpi'indi- 

 quent nos analyses. Les creusets fabriqués au tour dans des blocs de gaize 

 ne peuvent pas être comparés aux creusets de pâle homogène faits avec de 

 l'argile convenablement pétrie et travaillée. L'oxyde de fer n'y est pas ré- 

 pandu uniformément. Aussi les creusets très-fortement chauffés que nous 

 montrons à l'Académie présentent à leur surface, et dessinées en noir, les 

 stries plus ou moins fines et colorées en rose qu'on trouve sur la roclie à 

 l'état brut. Mais la pâte elle-même se comporte comme de la silice à ])eu 

 près pure, c'est-à-dire qu'elle est réfractaire quand elle provient d'une gaize 

 convenablement choisie. 



